- 340 — 



rallel der optischen Achse geschnitten, Titanit, senkrecht zur zweiten 

 Mittellinie, Epidot, „parallel der Mittellinie". Die mit einer rothen Tur- 

 malinplatte (Dicke = 0,141 mm) erhaltenen Resultate geben wir in der fol- 

 genden Tabelle wieder. Darin bedeutet X die Wellenlänge (in T öWff mm ) 

 des Lichtes, für welches die Intensitäten i' und i" und das Absorptions- 

 verhältniss 



logi' 

 Q = lo^I 77 



ermittelt wurde. Die Intensität des auffallenden Lichts ist der Einheit 

 gleich gesetzt. 



Turmalin 







Intensität des 









extraordi- 



ordi- 









nären 



nären 









Strahls 







\ 



i' 



i" 



. Q 



Roth 



7,000 



0,295 









6,777 



0,352 



| 0,0031 



5,4 





6,566 



0,375 









6,376 

 6,196 



0,382 

 0.360 



{ 0.0020 



6,4 



Gelb 



6,033 

 5,886 



0,337 

 0,299 



| 0,0017 



5,6 





5,750 

 5,624 



0,264 

 0,243 



j 0,0016 



4,8 





5,509 



0,223 



| 0,0015 



4,3 





5,402 



0,212 



Grün 



5,206 



0,187 



j 0,0015 



4,0 





5,032 



0,169 



( 0,0016 



3,8 



Blau 



4,876 

 4,736 



0,155 



j 0,0012 



3,7 



Bei der Messung der sehr schwachen Intensitäten i" musste der Spalt 

 bis, auf 5 — 10 Scalentheile geöffnet werden; daher sind die Grössen i" als 

 Mittelwerthe für den dann sichtbaren Theil des Spectrum anzusehen. 



Bei dem Titanit wuchs das Absorptionsverhältniss Q vom rothen bis 

 zum blauen Ende von 1,49 bis 4,06; bei dem Epidot ergab sich für rothes 

 Licht Q = 2,87, Q stieg dann bis zu einem Maximum 2,97 für X — 6,830, 

 nahm ab bis zu einem Minimum 1.95 für X — 5,298 und erreichte ein 

 zweites Maximum 2,05 für \ = 5,180. — Die Unsicherheit der Werthe 

 für die Intensitäten i erreicht, nach der Schätzung des Verf., bei mittlerer 

 Absorption und im mittleren Theile des Spectrum nicht den Betrag von 

 5-6 Einheiten der dritten Decimale. Karl Sehering. 



